— 56 — 



раюсь доказать ниже — и приходится изучать ихъ какъ полиморф- 

 ный разности. 



Самый лучшШ способъ изучетя взаимнаго отпошета различ- 

 ныхъ полиморфпыхъ разностей — изучеше ихъ отношетя къ изм^- 

 нешю температуры. Обыкновенпо при этомъ химическое соедипеше 

 изъ одной полиморфной разности переходить въ другую; этимъ 

 путемъ можно изучить взаимное OTHOuieuie разпыхъ полиморфпыхъ 

 разностей. Для данной группы минераловъ вл1яше нагръвашя изу- 

 чено раньше не было. 



Вл1яшв нагрйвашя на соединешя группы силлиманита. 



а) Вльяте иагртатя на дистенъ '). 



Уже давно было замечено, еще первыми изслъдователями — Сос- 

 сюромъ и др. 2 ), что дистенъ при сильномъ нагрЪваиш изъ си- 

 няго или безцвътнаго, прозрачнаго становится бълымъ и пепро- 

 зрачнымъ. Причина этого явлешя оставалась неизвестной; иные 

 предполагали ;i ), что она заключается въ изменены пнгмептовъ, 

 окрашивающихъ веществъ и т. п. Однако, опытъ легко можеть 

 доказать, что em безъ иснлючен1я дистепы. окрашенные п не- 

 окрашенные, постоянно становятся при пагръванш бъльши, непро- 

 зрачными и что это изм-Ьнете происходить при температура го- 

 раздо высшей, чъмъ та, при которой исчезаетъ окраска 4 ), пропа- 

 даетъ пигментъ дистеновъ. 



Изучая BJiiaHie нагръвашя на дистены изъ Вилуя, Циллерталя, 

 Тироля, С-тъ Готарда — мы безразлично наблюдаемъ одно и тоже 

 явлеше: при температуръ значительно ниже краснаго калешя они 

 обездв^тчиваются, оставаясь прозрачными и совершенно не меня- 

 ясь въ своихъ свойствахъ: ни ихъ удъльный въ^съ, ни ихъ оп- 

 тичесшя свойства при этомъ не мъняются. Температура исчезнове- 

 нш окраски тьмъ ниже, чтшъ продолжительнее подвергаются кри- 

 сталлы дът1ствш высокой температуры. При долгомъ пагръванш 



1 ) Часть результатовъ была изложена мною въ статье Xote sur l'influence de 

 la haute temper, sur le disthèue. „B. S. M. F." XII. 1889. 



2 ) См. напр. Saussure Voyage dans les Alpes. IV. Neucli. 1796. p. 84 — 85. 

 Mohs Treatise on miner., transi, by Haidinger. III. Ed. 1825. p. 215; Klaprotli 

 Beitr. z. ehem. Kentn. d. Mineralkörper. V. 1810. p. 9. JBnithaïqit Vollst. Ilandb. 

 d. Miner. III. 1847. p. 603. Bscloiseaux Man. de min. I. 1862. p. 187. Roth 

 Glimmer nach Andalusit „Z. D.G. G." 1855. p. 15. Bischof Die Feuer-Beständig- 

 keit d. Thone. „Dingl. Journ." CLXX. 1863. p. 44 и др. ' 



3 ) Both. 1. с. 



') Невидимому, спная окраска дистеновъ зависитъ отъ органаческахъ веществъ. 



